— 309 — 



estranei che il gesso può contenere, e particolarmente del carbonato di calcio e del car- 

 bonato di magnesio. Restava così escluso l'impiego del cloruro di ammonio e indicatis- 

 simo invece il cloruro di sodio. 



Il processo che io propongo si fonda sui fatti seguenti ben accertati : 



1° Gr. 1 di selenite pura, passata allo staccio di 4900 maglie, si scioglie completa- 

 mente a temperatura ordinaria (16°) in 120 era 3 di soluzione semisatura di cloruro di 

 sodio dopo 8 o 10 minuti di agitazione. 



Si noti che per soluzione semisatura a temperatura ordinaria intendo realmente una 

 soluzione satura, alla quale siasi aggiunto un ugual volume di acqua distillata. 



2° Gr. 1 di gesso purissimo cotto per 1 ora al calor rosso e passato allo staccio di 

 4900 maglie, si scioglie completamente a temperatura ordinaria (16°) in 150 cm 1 della 

 soluzione semisatura di cloruro di sodio dopo 13 minuti circa di agitazione. 



In questi esperimenti il riscaldamento della soluzione sarebbe non solo inutile ma 

 nocivo. 



In base a questi fatli ecco come si determina la quantità dei corpi eterogenei inso- 

 lubili esistenti nel minerale crudo, supposto privo di sostanze bituminose insolubili. 



Si introducono in matracio conico 2 grammi di minerale, passato allo staccio di 4900 

 maglie e fatto ancor più fino in mortaio di agata, e 250 cm 3 o poco più della soluzione 

 semisatura di cloruro di sodio: si agita per 20 minuti a temperatura ordinaria e, dopo 

 mezz'ora circa, di riposo, si versa il liquido torbido e raccoglie la sostanza insolubile su 

 filtro di carta pura, seccato a 100° e pesato: si lava la sostanza stessa sul filtro con 

 acqua bollente sino a che il liquido che passa non dà più la reazione caratteristica dei 

 solfati. Poscia si pone il filtro in stufa a 100° e, dopo completo essiccamento, si pesa. 

 L'aumento di peso del filtro fa conoscere la quantità delle sostanze minerali insolubili 

 contenute in 2 grammi del minerale. 



Per fare questa determinazione sul gesso cotto si opera nello stesso modo, soltanto 

 che per 2 grammi di sostanza bisogna impiegare 300 cm 3 o poco più di soluzione semisatura 

 di clororo di sodio invece di 250. 



La ragione per cui non si può impiegare in questo saggio la soluzione di cloruro di 

 ammonio è che essa, anche a temperatura ordinaria, scioglie quantità non trascurabili 

 di CaC0 3 , e molto e rapidamente di MgCO r 



A conferma, del resto non necessaria, di questo inconveniente sta il fatto che quando 

 il gesso fra le sue impurezze contiene quantità rilevanti di CaC0 3 e di MgCO,, come la 

 selenite delle cave bolognesi, l'impiego della soluzione di NHjCl, invece di quella di NaCl, 

 dà sempre un residuo insolubile minore. 



Dirò tuttavia che, a temperatura ordinaria, 1 gramma di selenite pura, passata allo 

 staccio di 4900 maglie, si scioglie perfettamente dopo 10 minuti circa di agitazione in 104 

 cm 3 di una soluzione contenente in 100 cm 3 grammi 8 di cloruro di ammonio; e 1 gramma 

 di solfato purissimo anidro, passato allo staccio di 4900 maglie e ottenuto riscaldando per 

 1 ora della selenite al calor rosso, si scioglie in 140 cm 3 della medesima soluzione dopo 

 20 minuti circa di agitazione. 



